EINFLUSS D. ELEKTROSTAT. FELDES A. D. OPT. VERHALTEN ETC. 69 



Die Uebereinstimmung ist also recht befriedigend trotz der wegen der Klein- 

 heit und Unebenheit der Seitenflächen der Platte schwierigen Beobachtungen. 



Aus den obigen elektrooptischen Beobachtungen lässt sich jetzt die krystallo- 

 graphische Orientirung der bezeichneten Plattenbreitseite F x feststellen. Nach 

 Formel 31') wird nämlich, da e ±l positiv ist, die Platte negativ doppeltbrechend, 

 wenn die positive Momentrichtimg im l ten Octanten liegt ; nach den Beobachtungen 

 wird sie negativ doppeltbrechend, nämlich z/ negativ, wenn die Fläche _F X ne- 

 gativ geladen wird ; folglich liegt die äussere Normale von F x im l ten Octanten, 

 oder die bezeichnete Plattenseite wäre einer Tetraederfläche zugekehrt gewesen, 

 falls diese am Ery stall entwickelt gewesen wären. 



§ 4. Piezoelektrische Beobachtungen. 



Das piezoelektrische Verhalten des Natriumchlorats ist durch eine einzige 

 Constante d u charakterisirt ; denn die durch mechanische Einwirkung erregten 

 Momente sind zufolge 25), § 1 : 



a = -d H Y z , b == -d u Z x , c = -# u X y . 



Für die experimentelle Bestimmung dieser Constante kommen mir Beobachtungen 

 bei einseitigem Drucke in Betracht. Die Richtung des letzteren ist am 

 zweckmässigsten so zu wählen, dass sie in einer Coordinatenebene liegt und den 

 "Winkel zwischen den betreffenden Coordinatenaxen halbirt ; dann ist nämlich nur 

 eine der Druckcomponenten Y t , Z m , X. y von 0 verschieden und zwar hat die- 

 selbe ihren grössten möglichen Werth \p, wenn p die Grösse des einseitigen 

 Druckes ist, und ferner ist dann das erregte Moment senkrecht zu der die Druck- 

 richtung enthaltenden Coordinatenebene, so dass es durch Messung der auf einer 

 zu letzterer parallelen Krystallfläche entwickelten Elektricitätsmenge gefunden 

 werden kann. Dieser Fall liegt vor, wenn die schon bei den elektrooptischen 

 Beobachtungen beschriebene D o d e k ae d erp 1 atte parallel ihren langen Kanten, 

 also durch Belastung eines Schmalseitenpaares, comprimirt wird. Denn die Druck- 

 richtung halbirt dann den Winkel (+ X°, + Y°) oder (+ X°, — Y°), und es ist 

 somit Y, = Z t = 0, X y = oder — \p , und also 



a = 0, b = 0, c = — \8 u p oder +£d u p, 



so dass die Breitseiten der Platte sich mit elektrischen Belegungen von der Dich- 

 tigkeit ipi-d^p laden. Werden die Breitseiten der Platte mit Stanniolbelegrngen 

 versehen , so können diese Elektricitätsmengen durch das Potential , zu welchem 

 sie einen Conductor von bekannter Capacität laden, gemessen werden. 



Die experimentelle Anordnung zur Ausführung dieser Beobachtungen war 

 genau dieselbe, wie bei der Untersuchung der Herren Riecke und Voigt über 

 die Piezoelektricität des Quarzes und Turmalins, so dass wegen der Einzelheiten 

 auf die von jenen gegebene ausführliche Beschreibung l ) verwiesen werden kann. — 



1) E. Riecke und W. Voigt, Wied. Ann. 45, 530-532. 1892. 



